( 3o6 ) 

 que Ton pr6cipifera par le Fer , que Ton redissoudra par une qaan- 

 tite proportionnee d'eau regale et par un 52° d'acide muriatique, 

 et qu'on precipitera par le sel ammoniac. On lavera bien le preci- 

 pite, on le chauffera pour en chasser I'exces du sel ammoniac, 

 apres quoi le platine aura pris un commencement de cohesion; on 

 lui donnera une certaine forme avec les mains avant que de le rou- 

 ler dans I'eau, oii il se divisera en poudre extremement fine, se 

 precipitera au fond, et laissera surnager les impuretes. Ensuite on 

 introduira cette poudre de platine dans un moule cylindrique de 

 bronze, ayant 6 pouces 3/4 de long, sur i,25 pouce de diametre 

 inferieur, et 1,12 de diametre superieur, forme qui fiicilite la sortie 

 du lingot. On ferme le fond par un bouchon d'acier qui y penetrc 

 d'un quart de pouce, et qu'on a enveloppe de papier. On graissc 

 I'interieur du moule, et on y met la poudre de platine, qui se tassc 

 parfaitement , el que Ton presse au moyen d'un boulon de bois , de 

 maniere a faire sortir I'eau, puis on ferme le moule avec un disquc 

 de cuivre garni de papier. C'est centre ce disque que Ton exerce la 

 plus forte pression possible. (Ici I'auteur decrit la presse dont il 

 fait usage). Ensuite on retire le bouchon , et le lingot de platine 

 sort du moule avec une certaine consistance. C'est alors qu'on pent 

 le chauffer au rouge-blanc, pour le dessecher et brCiler la graisse 

 qu'il a pu emporter. Ensuite on I'expose a la plus forte chaleur d'un 

 fourneau alimente par un bon courant d'air. On le maintient au 

 rouge -blanc pendant vingt minutes, et Ton donne un fort coup de 

 feu durant les 4 f>u 5 dernieres minutes. 



On porte subitement le cylindre de platine sur une enclume, oii 

 on le forge en le frappant forteinent a son sommet. S'il venait a se 

 courber, il ne foudrait pas le redresser en le frappant sur le cote, 

 car il se bri^erait; mais on doit lui appliquer avecadresse des coups 

 sin- les bords de son sommet. Pour le degager des parcelies de fer 

 quipourraientetre adherentes a sa surface, on I'enduitd'une couche 

 humide d'un melange a volumes egaux de borax et de tartrate de po- 

 tasse; puis on I'expose a une forte chaleur, dans un vase de pla- 

 tine sous un pot renverse. On le met ensuite dans un bain d'acide 

 sulfurique etendu, pour le debarrasser de son flux; des lors il est 

 propre a tous les usages auxquels on le fait ordinairement servir. 



L'auteur donne ensuite des precedes pour obtenir le palladium et 

 I'osmium. 



